30 V, M. GOLDSCHMIDT UND L.THOMASSEN. M.-N. Kl. 



noch eine höchst schwache Andeutung einer Linie (19a) mit angeführt, 

 welche auf der zweiten Bröggeritautnahme erscheint. 



Tabelle XI. 



No. I gin-3 ^ „ _ _Y Fläche 



16 



19 a 



0.167= 6x0.02783 j 211 



0.555 = 1 8 X 0,03083 411, 330 

 0,648 = 21x0,03086 421 



Alle diese Linien können somit als Reflexionen regulärer Gitterebenen 

 aufgefafet werden (vergl. auch S. 20). Sie gehören aber nicht zu den 

 Reflexionen des flächencentrierten Gitters. 



Dies könnte darauf deuten, daß im Bröggerit neben den in flächen- 

 centrierten Gittern angeordneten Atomen noch andere vorhanden seien, und 

 dies könnten entweder Sauerstoffatome oder dislocierte Metallatome sein. 



Indessen zeigte eine dritte, vortreffliche Aufnahme an Material aus 

 einem zweiten Krystall keine einzige dieser fraglichen Linien, sondern nur 

 alle a-Linien und alle /!i-Linien, die dem flächencentrierten Würfel zu- 

 kommen; diese Aufnahme ist auf Tafel I, Fig. 4, abgebildet. Es ist daher 

 am wahrscheinlichsten, dass jene fraglichen Linien einer zufälligen Ver- 

 unreinigung des ersten Krystalls angehören. 



Die Debye-Scherrer-Diagramme ergaben also, daß der Bröggerit kry- 

 stalline Substanz enthält; sie ermöglichen aber keine Entscheidung der 

 wichtigen Frage, ob die krystalline Substanz durch den ganzen Krystall 

 parallel orientiert ist in Übereinstimmung mit der äußeren Krystallbegren- 

 zung, oder ob ein regelloses krystallines Aggregat an Stelle des ursprüng- 

 lich einheitlichen Krystalls getreten ist. 



Um hierüber zu entscheiden, wurden Laue-Diagranmie von Bröggerit 

 aufgenommen. 



Ein Schliff von ca. 0,2 mm. Dicke ungefähr parallel einer Oktaederfläche, 

 aus demselben Krystallaggregat welches das Material der ersten Pulver- 

 diagramme lieferte, wurde mit der Spannung 115 Kilovolt, Stromstärke 

 1,5 Milliampere, Aufnahmezeit 30 Minuten aufgenommen und lieferte ein 

 deutliches Laue-Diagramm. Die Interferenzflecken der einzelnen Flächen 

 sind ziemlich stark radial in die Länge gezogen. Das Diagramm zeigt 

 2 X 3-zählige Symmetrie. 



Ein anderer Kr\'stall, ebenfalls von Karlshus, Raade, in einem ungefähr 

 parallel der Oktaederfläche (Abweichung ca. lo*^') orientierten Schliff, Dicke 

 0,05 mm., lieferte das auf Tafel I, Fig. 1 dargestellte Diagramm. Span- 

 nung 110 Kilovolt, Stromstärke 2 Milliampere, Aufnahmezeit 60 Minuten. 



